Einzelne Mineralien. 



-25- 



beim Perowskit ungefähr parallel dem „Würfel". Die an Dünnschliffen 

 beobachteten Erscheinungen werden ausführlich beschrieben und auf die 

 drei Zwillingsgesetze bezogen. Um die geometrischen Konstanten des 

 rhombischen Boracits zu bestimmen, die dem regulären System außer- 

 ordentlich nahe stehen, wurden künstliche Flächen angeschliffen und deren 

 Veränderungen beim Erwärmen studiert. Der Boracit erhält die Elemente : 

 a : b : c = 0,9994 : 1 : 1,4144. Der Umstand, daß Boracit rhombisch hemi- 

 morph ist, bewirkt, daß jedes der drei möglichen Zwillingsgesetze in zwei 

 Spezialfälle zerfällt. V. M. Goldschmidt. 



M. Coste: Metallographie du Systeme or-tellure. 

 (Compt. rend. 152. p. 859. 1911.) 



Wie schon von Pellini und Quercigh festgestellt, scheidet sich aus 

 schmelzflüssigen Mischungen von Gold und Tellur nur die Verbindung 

 AuTe 2 ab. Sie bildet mit beiden Komponenten Eutektika; ob sie mit 

 Calaverit identisch ist, scheint nicht untersucht. (Vergl. Pellini und 

 Quercigh, dies. Jahrb. 1911. II. -179-, sowie Prelabon, dies. Jahrb. 1911. 

 I. -183-.) O. Mügge. 



F. R. van Horn and C. W. Cook: A new Occurrence of 

 Pearcite. (Amer. Journ. of Sc. 1911. I. 31. p. 518— 524.) 



Das Mineral wurde gefunden im Veta Rica Bergwerk (Sierra Mojada, 

 Coahuilla, Mexiko), wo im Kontakt von Kalkstein mit Rhyolith bezw. Rhyolith- 

 tuff Silber-, Kupfer- und Bleierze gewonnen werden. 



Die monoklin-pseudorhomboedrischen Kristalle sind durchweg ver- 

 zwillingt, wahrscheinlich nach einem Orthodoma (702). (100) : (702) gemessen 

 72° 39', berechnet 72° 53'. 



Chemische Zusammensetzung (N. A. Dubois) : 



S As Sb Ag Ca 



Gew.-Proz. . . . 17,46 7,56 0,00 59,22 15,65 == 99,89 

 Molek.-Verhältnis 10,80 2,00 15,772 



Daher chemische Formel annähernd (Ag 2 Cu 2 \ As 2 S n an Stelle der 

 von Penfield u. a. angenommenen (Ag 2 Cu 2 ) 9 As 4 S J2 . Die berechneten 

 Mengen der Bestandteile nach der ersten Formel weichen um nicht mehr 

 als 0,10 °/ von den gefundenen ab, während die Abweichung nach der 

 zweiten Formel 0,83 % für As, 0,90 °/ für Ag beträgt. 



Physikalische Eigenschaften: Schwarz mit Metallglanz, undurchsichtig 

 bis schwach kantendurchscheinend mit braungrüner Farbe; muscheliger 

 Bruch, sehr spröde, spez. Gew. 6,067, leicht schmelzbar unter Dekrepitieren 

 und Sublimation von As 2 3 . H. B. Boeke. 



